Nurr 
268 Verfahren z. Bestimm. d. Kohlenstoffs in Roheisen, Stabeisen u. Stahl. 
zerkleinern. Er stellte einen kleinen 1,06 Grm. wiegenden 
Stahleylinder in eine aus Platindraht gefertigte Spirale, und 
hing dieselbe in ein Glas, welches eine wässrige Lösung von 
Quecksilberchlorid enthielt. Das Ganze stellte er in einen 
Trockenschrank. Zwei Tage darauf war der Stahleylinder 
verschwunden, Das entstandene Quecksilberchlorür wurde 
auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen, getrocknet und 
auf den Schiffehen von Platin unter Wasserstoffgas geglüht. 
Es blieben 0,012 Grm. Kohle zurück, die verbrannt 0,003 Grm. 
SiO? liess, folglich betrug der reine Kohlenstoff 0,009 Grm. 
Jedenfalls braucht man die mechanische Zertheilung des Eisens 
nicht zu weit zu treiben. Major Oaron übersandte Bous- 
singault weichen Stahl von einem Gewehrlaufe zur C-be- 
stimmung. Der Stahl wurde auf der Drehbank in Späne 
verwandelt. 1 Grm. dess. wurde im Achatmörser mit 15 Grm. 
Quecksilberchlorid und d. nöthigen Menge Wasser zusammen- 
gerieben; schon nach !/, Stunde war das Metall völlig in 
Chlorür verwandelt und hinterliess, unter H-gas geglüht, 
0,0055 Grm. rohe Kohle, welche verbrannt 0,0010 Grm. SiO? 
zurückliess.. Also waren 0,0045 Grm. Kohlenstoff zugegen. 
Dies ist ein sehr kohlenstoffarmer Stahl, von manchem Stab- 
eisen kaum verschieden. In dieser Weise fand Boussingault 
mehrmals im schwedischen Stabeisen erster Qualität 2 Tau- 
sendstel Kohlenstoff. 
Die von Boussingault mitgetheilten Resultate gestatten 
das Vorschreiten des Stahlungsprocesses in den Oementiröfen 
schrittweise zu verfolgen; man ersieht daraus die successiven 
Veränderungen, welche der Blasenstahl sowohl beim Gerben, 
als beim Umschmelzen im Tiegel, so wie der erhaltene Giess- 
stahl beim Ausrecken und Härten erleidet. 
Von dem Ingenieur Breche zu Medellin in Antioquia 
(Südamerika) erhielt Boussingault eine Probe Roheisen, wel- 
ches in einem Holzkohlenhohofen aus oxydulischen Erzen 
erblasen war. Es ist ein weisses kleinblättriges Roheisen 
von 7,45 spec. Gew. und wird zum Gusse von Stempeln zum 
Pochen des in den Syeniten und Grünsteinporphyren der Prov. 
Antioquia so häufig vorkommenden goldführenden Quarzes 
angewendet, zu welchem Zwecke es in Folge seiner bedeu- 
tenden Härte, welche derjenigen der stark manganhaltigen 
Roheisensorten gleichkommt, vorzüglich geeignet ist. Dieser 
bedeutende Härtegrad wurde einem Gehalte von Nickel zuge- 
schrieben und beim Auflösen des Roheisens von Medellin 
erhält man auch wirklich eine schön grün gefärbte Lösung; 
Boussingault erkannte jedoch bald, dass diese Färbung 
